PENGARUH SUHU SINTERING PADA PENYERAPAN GELOMBANG MIKRO NANOKOMPOSIT NiFe 2 O 4 / PVDF UNTUK MATERIAL PENYERAP RADAR
Moulia Fadhilah 1 ,Ramli Ramli 2 ,Gusnedi 2 ,Yohandri 2
1) Mahasiswa Fisika, FMIPA Universitas Negeri Padang
2) Staf Pengajar Jurusan Fisika, FMIPA Universitas Negeri Padang mouliafadhilah170797@gmail.com 1 , ramli@fmipa.unp.ac.id 2 , fisika_edi@yahoo.co.id 3 , yohandri.unp@gmail.com 4

## ABSTRACT
Synthesis of o NiFe 2 O 4 /PVDF nanocomposite with sintering temperature variations of 250 0 C, 280, 300 0 C, 350 0 C, 450 0 C has been done with the solgel method for microwave absorbing material (RAM).This material is to reduce reflections or absorb microwaves, so objects coated with RAM are not detected by Radio Detection and Ranging  (RADAR).  In  making  nanocomposite  NiFe 2 O 4 /  PVDF,  it  includes  the  making  of  Fe 3 O 4 precursor solution  using  iron  sand,  making  NiFe 2 O 4 solution,  making  NiFe 2 O 4 /  PVDF  nanocomposite,  printing,  and sintering. The samples were characterized by XRD. FTIR and VNA. For the analysis of microwave absorption ability  as  measured  by  the  Vector  Network  Analyzer r (VNA),  and  then  maximum  Reflection  Loss  (RL)  number was obtained at the e sintering temperature of 280 0 C at -27.5767 dB at a a frequency of f 11.20 GHz which the X- Band  region  with  microwave e absorption  in  coefficient  amounting  to  0.0417989142.  Nanocomposite  NiFe 2 O 4 / PVDF  can  absorb  microwaves  ~  96%  at  a  frequency  of  11.20  GHz.  So,  NiFe 2 O 4 /PVDF  nanocomposite  is suitable for Absorbing Radar Material
Keywords : Microwave absorption, Nanocomposite NiFe 2 O 4 /PVDF, Sintering temperature, Solgel method, Reflection loss
his is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited . ©2018 by author and Universitas Negeri Padang.

## PENDAHULUAN
Akhir-akhir  ini  sintesis  dan  karakterisasi bahan  nano  sedang  banyak  dikembangkan  dalam penelitian. Jumlah perangkat komunikasi menyebabkan  peningkatan  sumber  radiasi  dalam bentuk paparan gelombang mikro. Teknolgi penyerapan  gelombang  elektromagnetik  adalah teknologi  yang  sedang  dikembangkan  tentang material  penyerap  radar  (RAM),  yang  mana merupakan  aplikasi  di  bidang  militer  [1]. Radar Absorber  Material (RAM)  merupakan material  yang dapat mendeteksi posisi benda dengan menggunakan gelombang  mikro.  Bahan  ini  digunakan  untuk mengurangi  besarnya  pemantulan  atau  penyerapan pada hal tersebut[2].
Material yang telah menjadi objek penelitian  di  bidang  absorber  salah  satunya  adalah nanokomposit  ferit  dengan  polimer  [3,4]. Spinel ferrite adalah salah satu bahan yang memiliki potensi untuk digunakan secara luas dalam rentang frekuensi X-band  (8,20-12,4  GHz).  Bahan  ferit  dikategorikan dalam  bahan  yang  sangat  stabil  serta  karakteristik yang sangat baik, dan n resistivitas s bahan yang tinggi. Ferit  memiliki  resistivitas  intrinsik k yang  tinggi. Partikel-partikel  spinel  nanosized  dan  sejenis  bahan magnetik lunak dengan rumus struktur MFe 2 O 4 (M = ion logam m divalen, diantarnya Ni, Mn, Mg, Zn, Co, Cu,  dll.),  adalah  kelas  material  yang  paling  menarik karena  titik  leleh  rendah,  pemanasan  tinggi,  suhu koalisi  rendah,  magnetisasi  saturasi  tinggi  dan  suhu
transisi  magnetik  rendah  [5].  Banyak  peneliti  telah melaporkan permitivitas kompleks dan permeabilitas ferit spinel yang diolah dengan elemen yang berbeda seperti  Ni,  Co,  Zn  dapat  menghasilkan  peredam gelombang  mikro  yang  baik  untuk  aplikasi  yang berbeda,  misalnya  teknologi  siluman  atau  perangkat medis pelindung dari gelombang mikro, dll. [6].Nikel ferite  (NiFe 2 O 4 )  merupakan  salah  satu  bagian  dari spinel ferite.  Nikel  ferite  memiliki  struktur inverse [6]. Berikut ini adalah struktur kristal nikel ferit yang terlihat pada g Gambar 1
Gambar 1. Struktur Kristal l Nikel Ferit[7]
Untuk meningkatkan karakteristik peredam gelombang elektromagnetik, sintesis bahan magnetik berbasis NiFe 2 O 4 telah bnayak dibuat dengan metode secara  kimia  dan    fisika  [9].Untuk  pembuatan nanokomposit diperlukan polimer konduktif. Polimer konduktif telah menunjukkan sifat khusus dibandingkan  dengan  logam  dalam  arti  bahwa polimer  ini  dapat  mengurangi  pantulan  serta  dapat menyerap radiasi elektromagnetik [2].
Komposit  polimer  konduktif  telah  banyak diteliti,  karena  penggunaannya  dalam  berbagai aplikasi  teknologi  termasuk  perangkat  elektronik, lapisan konduktif, penghambat gelombang elektromagnetik, dan sensor [10]. Teknologi komposit  polimer  membutuhkan  polimer  yang  tepat untuk  digunakan  sebagai  matriks  yang  menyusun komposit. Salah satu polimer yang aplikasinya sangat luas  dalam  biomedis,  kimia,  dan  industri  elektronik adalah PVDF karena memiliki sifat luar biasa seperti kekuatan mekanik yangcukup  tinggi, tahan terhadap panas,  ketahanan  terhadap  senyawa k kimia,  dan hidrofobisitas  yang  tinggi  [11].  Dalam  beberapa dekade  terakhir,  PVDF  telah  banyak  digunakan sebagai sensor dan aktuator, PVDF memiliki domain feroelektrik  yang  tidak  teratur.  Melalui  proses polarisasi  tegangan  tinggi,  domain  feroelektrik  dari perubahan  PVDF  menjadi  lebih  tidak  teratur  [12]. Dari sifat-sifat yang dimiliki oleh PVDF, menunjukkan  bahwa  PVDF  cocok  sebagai  matriks dalam komposit polimer.
Banyak  metode  telah  dikembangkan  untuk mensintesis partikel nano NiFe 2 O 4 . Namun, teknik a lainnya  adalah  kerugian  dari  biaya  yang sangat  mahal,dan  membutuhkan  instrumen  yang canggih  [31].  S ol  gel  method adalah metode  yang  di mudah  digunakan  diberbagai  keadaan  [14].  Metode sol  gel  yang dugunakan  dalam penelitian  ini, karena cocok pada berbagai partikel atau serba guna, ukuran partikel  yang  sama,  relatif  mudah  dan  murah  serta nanopartikel  yang  dihasilkan  memiliki  kristalinitas tinggi jika dibandingkan dengan metode sintesis s lainnya [15].

## METODE PENELITIAN
Penelitian  nikel  ferit  (NiFe 2 O 4 )  yang  dibuat dari  pasir  besi  dan  polimer  yang  digunakan  adalah polivinilidena fluorida. Pada penelitian ini digunakan HEM-E3D,  gelas  kimia,  pengaduk  magnetik  yang dilengkapi  dengan  hot  plate,  magnet  permanen,  dan timbangan  digital.  Sementara  bahan  lain  yang diperlukan untuk membuat ferit nikel nanokomposit - polivinilidena  fluorida  (NiFe 2 O 4 -  PVDF)  adalah NiO,  aquabidest,  polyetien  glicol,  asam  nitrat,  asam sitrit,  etilen  glikol  dan  asam  oksalat.  Dengan instrumen  karakterisasi : X-Ray Diffraction , Fourier Transform  infraRed dan Vector  Network  Analyser. Untuk  instrumen  karakterisasi Vector  Analysis Network (VNA) berada di Laboratorium Telekomunikasi Politeknik Negeri Padang.
Gambar 2 . X-Ray Diffraction
Gambar 3. Fourier Transform
Gambar 4. Vector Network Analyser
Sebelum  pasir  besi  disiapkan  dengan metode  sol-gel,  pasir  besi  harus  dimurnikan  terlebih dahulu. Dalam penelitian ini, proses pemurnian pasir besi  adalah  dengan  cara  pasir  besi  dimurnikan dengan  cara  ditarik  menggunakan  magnet  permanen 30  kali,  untuk  memisahkannya  dari  kotoran (residu). Kemudian  pasir  besi  dicuci  dengan  aquabidest,  dan dikeringkan.  Setelah  kering,  pasir  besi  ditarik menggunakan  magnet  permanen.  Kemudian  pasir besi murni dibuat menjadi partikel nano menggunakan alat HEM-E3D selama 30 jam, karena pada  penggilingan  30  jam  menunjukkan  hilangnya fase  hematit,  sehingga  hanya  satu  fasa  tersisa,  fasa magnetit.  Kemudian  di  cuci  untuk  menghilangkan kotoran atau campuran pada pasir besi dan kemudian dikeringkan lagi [16].
Prekursor  yang  digunakan  untuk  membuat sol gelmagnetit adalah Prekursor (Fe (NO 3 ) 3.9H 2 O), didahului dengan mereaksikan 17,4 g magnetit dalam 4,5  g  asam  oksalat  (C 2 H 2 O 4 )  dan  42 mL  asam nitrat (HNO 3 )  pada  110 0 C.  Kemudian  tambahkan  etilen
glikol  ke  dalam  larutan.  Aduk  selama  2  jam  pada suhu  80 0 C  menggunakan  pengaduk  magnet  [13]. (Larutan 1). Kemudian, persiapan prekursor nikel dilakukan  dengan metode  kimia  basah,  yaitu metode sol-gel  menggunakan  prekursor  Ni  (NO 3 )  2.6H 2 O. pembuatan prekursor dilakukan dengan memanaskan nikel murni dalam bentuk bubuk pada 650 o C selama 3  jam[17],  dari  pemanasan  ini  diperoleh  dalam bentuk  NiO  murni  kehijauan.  Timbangan  untuk pembuatan  prekursor  yaitu  menambahkan  larutan  1, 1.25gr  NiO  dicampur  dengan  asam  sitrat  5.55gr  dan 11.1gr PEG 4000 dan diaduk selama 2 jam pada suhu 90 o C.  Setelah  itu  dibiarkan  selama  5 menit  di  strirer untuk  mengeringkan  prekursor  kemudian  dicuci dengan  aquabidest  setelah  dikeringkan  pada  suhu 110 o C selama 24 jam. (Larutan 2)
Selanjutnya  buatlah  prekursor  polimer polivinilidena  fluorida  (PVDF)  dengan  melarutkan PVDF  ke  dalam  Tetrahydrofuran  (THF)  dengan perbandingan  (3:70).  Campuran  diaduk  terus menerus  menggunakan  pengaduk  magnetik  sampai homogen pada 75 0 C (Larutan 3) [21].
Setelah itu, nanokomposit disiapkan dengan mencampurkan  larutan  2  ke  dalam  larutan  3  dengan variasi  komposisi  ferit  nikel:  polivinilidena  fluorida (NiFe 2 O 4 : PVDF) dengan variasi 30:10) [11]. Proses pengeringan  bubuk  NiFe 2 O 4 /  PVDF  yang  terbentuk kemudian dilakukan dengan pengeringan menggunakan  oven  pada  suhu  110 o C  sampai  sampel menjadi  gel.  Selanjutnya  prose Sintering. Ada beberapa  unsur yang mempengaruhi proses sintering yaitu  ukuran  partikel,jenis  bahan,  komposisi. Penelitian  ini  melakukan  variasi  suhu sintering dengan sintering selama  3  jam  dengan  melakukan variasi  suhu  250 0 C,  280 0 C,  300 0 C,  350 0 C,  450 0 C. Untuk  karakterisasi  dilakukan  menggunakan  VNA ( Vector  Network  Analyzer ).  Sampel  dimasukkan  ke dalam tempat sampel yang terbuat dari akrilik dengan ukuran ± 3,5 x 2,,5 cm dengan ketebalan 2 mm.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada  penelitian  nanokomposit  NiFe 2 O 4 /  PVDF  di dapatkan hasil dan pembahasan sebagai berikut: 1. Hasil  karakterisasi  nanokomposit  NiFe 2 O 4 / PVDF  menggunakan  XRD  dengan  komposisi 30:10dilihat pada a Gambar 5
Gambar r 5.  Pola  Difraksi  Nanokomposit  NiFe 2 O 4 / PVDF dengan komposisi 30:10
Pola  difraksi  sinar-X  yang  dihasilkan  dari nanokomposit  NiFe 2 O 4 /PVDF  dengan  komposisi 30:10  memberikan  informasi  struktur  kristal.Hasil karakterisasi XRD yang telah diperoleh dibandingkan dengan  database  ICDD  (00-010-0325)  dan  (00-061- 1406).Pada komposisi 30:10 muncul fasa nanokomposit  NiFe 2 O 4 ,  dan  PVDF.  Hasil  dari  XRD dapat dilihat pada pola difraksi padakomposisi 30:10 pada Gambar 5.
Pada a Gambar  5  bisa  kita  lihat  bahwa  ada beberapa  puncak  tertinggi.  Puncak  yang  ada  yaitu berupa  lima  buah  puncak  NiFe 2 O 4 dan  PVDF  yang mana  puncak  paling  tinggi  yaitu  NiFe 2 O 4 .  Hasil deposisi  yang  terbentuk  adalah  lima  puncak  yaitu pada  sudut  2  theta  20.043 o ,  35.7 o ,  43.254 o ,  62.917 o , 72,62 o .Dengan  bantuan Software  HighScore  Plus dapat  di  identifikasi  indeks  miller  puncak  yang berkaitan  dengan  fasa  yang  muncul  yaitu  (110), (311), (311), (440), (533).
2. Hasil karakterisasi FTIR nanokomposit NiFe 2 O 4 / PVDF  dengan  komposisi  30:10  dilihat  pada Gambar 6.
Gambar a 6  .Hasil  Karakterisasi  FTIR  Komposisi Nanokomposit NiFe 2 O 4 / PVDF 30:10
Nanokomposit NiFe 2 O 4 /PVDF dengan komposisi  30:10  di  peroleh  hasil  pengamatan spektrum  IR  nanokomposit  NiFe 2 O 4 /PVDF  yang disintesis  dengan  metode sol  gel dengan  instrumen FT-IR menggunakan  metode  KBr.  Spektrum IR nanokomposit  NiFe 2 O 4 /PVDF diamati pada  bilangan gelombang 600-4000 cm -1 ,yang mana sudah terbentuknya gugus fungsi seperti Gambar 6.  Untuk PVDF f bilangan n gelombang 1500 cm -1 dan 3500 cm -1 menunjukkan atom O-H dan C-N.
3. Hasil  karakterisasi  nanokomposit  NiFe 2 O 4 / PVDF menggunakan Vector Network Analyzer Karakterisasi menggunakan Vector Network Analyzer menghasilkan data dalam bentuk parameter hamburan  yang  kemudian  menghasilkan  output dalam  bentuk  kurva  Rugi  Refleksi  (RL)  sebagai fungsi  frekuensi.  Kurva  ini  berarti  menjelaskan sampel memiliki  penyerap  gel  elektromagnetik  yang baik  maupun  tidak.  Gambar  7  menunjukkan  kurva kehilangan  refleksi  dari  nanokomposit  NiFe 2 O 4 / PVDF  dengan  variasi  suhu sintering ,  ditunjukkan pada Gambar 7
Gambar  7.  Kurva  Pengaruh  Suhu Sintering dengan Reflection Loss pada nanokomposit NiFe 2 O 4 / PVDF
Sampel  dengan  ketebalan  2  mm  dan komposisi fase NiFe 2 O 4 / PVDF dengan variasi suhu
sintering telah  diuji  dengan  rentang  frekuensi  yang sama,  yaitu  di  daerah  X-Band  menghasilkan  daya serap  yang  berbeda  serta  nilai  kehilangan  refleksi yang  berbeda  pula.  Penyerapan  yang  baik  ditandai dengan  nilai  refleksi  yang  rendah.  Dari  lima  variasi suhu sintering 250 0 C,  280 0 C,  300 0 C,  350 0 C,  450 0 C, nilai-nilai  kerugian  refleksi  adalah  -  16,657  dB,  - 27,58  dB,  -  20,73  dB,  -13,69  dB,  -19,79  dB.  Kita dapat  melihat  dari  grafik,  nilai  kehilangan  refleksi terendah  oleh  suhu sintering 300 0 C  .  Berdasarkan penelitian sebelumnya, semakin dalam dan lebih luas lembah penyerapan terbentuk, semakin baik kemampuan  untuk  mennjadi  bahan  penyerap  radar [18].
Selain  memiliki  daya  serap  yang  baik, karakteristik  bahan  penyerap  gelombang mikro  yang baik adalah memiliki pita serapan lebar atau interval frekuensi  yang  besar  karena  bahan  tersebut  akan mampu  menyerap  mikrostruktur  dalam  berbagai rentang  frekuensi  [19].  Berdasarkan  nanokomposit NiFe 2 O 4 /  PVDF dengan  suhu sintering 280°  C,  pita serapan terluas berada pada pelebaran pita 0,36 GHz dan memiliki frekuensi serapan maksimum pada 0 frekuensi 11,28 GHz.
Tabel 1. Nilai Reflection Los s NiFe 2 O 4 / PVDF
Hasil karakterisasi pelebaran pita serapan nanokomposit  NiFe 2 O 4 /  PVDF  dapat  diamati  pada Tabel 1. Dari Gambar 7, kita dapat mengamati secara langsung  perbedaan  pita  serapan  dalam  variasi  suhu sintering 250  °  C,  300  °  C,  450  °  C.    Tabel  2 menjelaskan hasil analisis pelebaran pita serapan.
Sintering Temperature (°C) Frekuensi (GHz) Reflection Loss (dB) Absorption Coeffici ent (%) 250 11.70 - 16.654 85.30% 280 11.28 -27.5767 95.82% 300 11.58 - 20.73 90.80% 350 11.76 -13.6892 79 % 450 11.76 -19.7901 89.75  %
Tabel  2.  Data  Lebar  Pita  Penyerapan  pada nanokomposit NiFe 2 O 4 / PVDF
Berdasarkan hasil yang diperoleh, nanokomposit  NiFe 2 O 4 /PVDF  suhu sintering 280°C memiliki  nilai reflection  loss maximum  dan  rentang frekuensi  yang  paling  besar.  Hal  ini  bersesuaian dengan  penelitian[1]  bahwasannya  perubahan  suhu sintering berpengaruh  karena Sintering merupakan proses pemadatan dari sekumpulan serbuk pada suhu tinggi  di  bawah  titik  leburnya  sehingga  terjadi perubahan struktur mikro. Ketika sintering d ilakukan maka  akan  terjadi  pemadatan pada  nanokomposit Sehinggan  menyebabkan  perubahan  bentuk  struktur kristal dan semakin cepat proses pembentukan kristal tersebut  maka    semakin  besar  suhu sintering digunakan. Pada tahapan ini bertujuan untuk m memadat-kompakkan  bahan  yang  sudah dicetak dengan suhu tinggi [20] .
Pada  penelitian  ini  bersesuain  dengan  teori yang  mana  pengaruh  suhu sintering terhadap pergesaran  puncak  pada  fruekuensi  tertentu  yang mana semakin tinggi suhu sintering tidak menentukan  penyerapan  gelombang  mikro  semakin baik  pula.  Selain itu nilai reflection loss yang  tinggi akan  mempunyai  lebar  pita  penyerapan  yang  besar dan apabila hal ini terjadi maka material tersebut bisa dikatakan  untuk  penyerapan  gelombang  mikro  yang baik .

## KESIMPULAN
Telah berhasil dibuat nanokomposit NiFe 2 O 4 / PVDF dengan metode sol-gel dengan variasi suhu sintering pada komposisi NiFe 2 O 4 / PVDF 30:10 yaitu 250° C, 280° C, 300° C, 300° C, 350° C, 450° C dengan nilai kerugian refleksi  tertinggi  -27,5767 dB  pada  280°  C dengan  frekuensi  11,28  GHz.  Berdasarkan  analisis ditemukan bahwa variasi suhu sintering nanokomposit  NiFe 2 O 4 /  PVDF  mempengaruhi  sifat penyerapan  gelombang  mikro  dari  nanokomposit NiFe 2 O 4 / PVDF dan nanokomposit NiFe 2 O 4 / PVDF dapat digunakan sebagai RAM di area X-band.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Ramadhan,Muhammad  Iqbal,  Wahyu  Widanarto, Sunardi. Pengaruh  Temperatur  Sintering Terhadap  Struktur  dan  Sifat  Magnetik
Ni2+- BariumFerit sebagai Penyerap Gelombang  Mikro .  Jurnal  Teras  Fisika Volume 1, Nomor 1 Februari 2018.
[2] Nasution  Erika  Linda  Yani,  Astuti. Sintesis Nanokomposit Pani/Fe3o4 Sebagai PenyerapMagnetik Pada Gelombang Mikro .
Jurnal  Fisika  Unand  Vol. 1,  No. 1,  Oktober 2012 ISSN 2302-8491
[3] Chakraborty,H., S. Chabri, & N. Bhowmik. 2013. Electromagnetic  Interference  Reflectivity  of Nanostructured Manganese Ferrite Reinforced Polypyrrole Composites. Transactions on Electrical and ElectronicMaterials . Dec, 14(6): 295-298 [4] Hosseini,  S.  H.  &  A.  Asadnia.  2012.  Synthesis, Characterization,
and Microwave- Absorbing  Properties  of  Polypyrrole  / MnFe2O4 Nanocomposite. Journal
ofNanomaterials.
[5] Joshi,  S.,  Kumar,  M.,  Choker,  S.,  Srivastava,  G., Jawariya,  M.,  and  Singh,  V.  N.  2014. Structural, Magnetic, Dielectric, and Optical  Properties  of  Nickel Ferrite Nanoparticles Synthesized by Co- presipitation  Method .  Journal  ofMoleculer Structure.Vol. 1076.
[6] Maensiri  S,  C  Masingboon,  B  Boonchom,  S Seraphin. 2007. Asimple Route To Synthesize Nickel Ferrite(NiFe 2 O 4 ) Nanoparticles  using  Egg  White. Script Materialia Volume  56,  issue  9,  pages  797- 800
[7] H.  Perron,  T  Miller,  C  domain,  J  Roquest,  E Simoni, R Drot, H Catalette. 2007. Structiral investigation and electronic properties of the nickel  ferrite  NiFe2o4 : Periodic  Density Functional  Theory  Approach ;  Journal  Of
Physics; Condens Metter 346219 [8] Hossein Hosseini, Seyed, and A Asadnia,“Polyaniline/Fe 3 O 4 Coated on
MnFe 2 O 4 Nanocomposite: Preparation, Characterization, and Applications in
Microwave Absorption.” International Journal  of  Physical  Sciences ,  Vol. 8  (22), Jun 2013, p. 1209–17. doi:10.5897/IJPS12.576 Sintering Temperature (°C) Reflection Loss (dB ) Absorption band (GHz) Bandwidth absorbs (GHz) 250 - 16.6547 11.70- 11.76 0.06 280 -27.5767 11.1- 11.46 0.36 300 - 20.7315 11.46- 11.64 0.18 350 -13.6892 11.76- 11.82 0.06 450 -19.7901 11.76- 11.82 0.06
[9] Hüseyin  Kavas,  Nermin  Kasapoğlu,  Abdülhadi Baykal, Yüksel Köseoğlu, “ Characterization of NiFe2O4 Nanoparticles Synthesized by Various
Methods ,”  Chemical  Papers,  vol.  63,  pp. 450–55, 2009.
[10] Dong  XM,  Fu  RW,  Zhang  MQ,  Zang  B,  Rong MZ.2004. Electrical  Resistance  Response Of  Carbon  Black  Filled  Amorphouse Polymer  Composite  Sensors  To  Organic  At Low  Vapor  Concentrations . Carbon 42(12-
13);2551-9
[11] F.Liu, N.A.Hashim, Y.Liu, M.R.Mo.Abed, K.Li. Reviw-Progres  In  The  Production  In  The Production  And  Modification  Of  PVDF Membrance . J. Membr.Sci.375:1-27(2011)
[12] Aditya  ,Nugraha,dkk. Karakterisasi  Material Polimer Pvdf Dengan Polarisasi Permukaan
. Jurnal Rekayasa Mesin Vol.8, No.3 Tahun
2017: 135-139 ISSN 2477-6041
[13] Yulfriska  N,  DarvinaY,  Yulkifli,  Ramli.
Microstructure of magnetite-polyvinil
flouuride (Fe 3 O 4 /PVDF) nanocomposite prepared  by  spin  coating  method.  Jurnal  of Physics,conference series,volume 1185
[14] Mashadi,Yunasfi Danwisnuariadi. Analisis Struktur Kristal Dan Gugus Fungsi Nife2o4 Hasil Sintesis Dengan Metode Sol
Gel .Jurnal  Sains  Materi  Indonesia  Vol.  17, No. 3, April 2016
[15] Yunasfi,  Mia  Adha,  Nurhasni. Magnetic  and Microwave Absorbing of Mn(1-x)NdxFe2O4 Synthesized  withCo-Precipitation  Method. Jurnal  ILMU  DASAR,  Vol.19  No.  1, Januari 2018 :17-22
[16] Yulfriska,  N.,  D.  Rianto.,  F.  Murti.,  Y.  Darvina and R. Ramli. Optical Properties of Fe3O4 Thin Films Prepared from the Iro Sand by Spin  Coating  Method.  Materials  Science and  Engineering  335 (2018)  012010
DOI:10.1088/1757-899X/335/1/012010.
[17] Cao  Yan  Chang,  Wei  Guo,  Zhi  Min  Cui,  Wei Guo  Song  dan  Wei  Cai.  2011.  Microwave- Assisted Gas/Liquid Interfacial Synthesis Of
Flowerlike Nio Hollow Nanosphere
Precursors  And  Their  Aplication  As Supercapacitor  Electrodest, Journal  Of Material Chemistry Vol 21 hal 3204-3209
[18] Awalin ,Ni’matul.. Studi Penyerapan Gelombang  Elektromagnetik  Rentang  X- Band Dengan Menggunakan Penyerap Pani Konduktif Dan Barium M-Heksaferrit Terdoping Ion Zn (0,3≤X≤0,9) .
Skripsi.Surabaya: Institute Sepuluh November [19] Mu’minin, Nisa Ul.   Pengaruh Lama Sintering Terhadap Karakteristik Zinc Ferrite (Znfe2o4) Untuk Aplikasi Penyerap Gelombang Mikro.Skripsi. KENDARI: Universitas Haluoleo
[20] Suliyanti, M.M.,Pembuatan Rf Absorber Berbasis  Karbon  Lokal  Untuk  Aplikasi Radar. Prosidings InsiNas 2012
[21] Rahmi,  Ramli,  Yenni  Darvina.  Analisis  Sifat Listrik  Nanokomposit  Fe3o4/Pvdf    yang
Disintesis  Dengan  Metode  Sol  Gel  Untuk Aplikasi Elektroda Baterai Lithium Ion.Pillar Of P hysics, Vol. 11 No. 2, Oktober 2018, 73 – 80